151 



welche diese mehr erwähnte Molekiilarverändenuig in dem Schmied- 

 eisen hervorzurufen im Stande ist. Herr Kohn befestigte nämlich 

 Stangen oder Stäbe aus gutem Schmiedeisen von verschiedenen 

 Dimensionen an dem einen Ende auf eine solche Weise, dass das 

 andere etwas abgekröpfte oder umgebogene Ende an den soge- 

 nannten Dreischlag einer im Gange befindlichen Mühle ange- 

 drückt, und dadurch gezwungen war die federnde oder oscilli- 

 rende Bewegung anzunehmen, wodurch sofort der Stab von der 

 Stelle seiner Befestigung oder Einklemmung an bis gegen das ab- 

 gekröpfte Ende zu, allmälig abnehmende Torsionen erlitt, die sich 

 bei jeder Umdrehung der Mühlspindel oder des Dreischlages drei 

 Mal wiederholten, dabei jedoch niclit über die Elasticitätsgrenze 

 hinaus gingen. 



Nachdem nun diese verschiedenen Eisenstäbe und Spindeln 

 von einer Million bis mehr als 20 Millionen solcher kleiner Tor- 

 sionen ausgehalten hatten, wurden sie in verschiedenen Abständen 

 von der eingeklemmten Stelle, mittelst einer hydraulischen Presse 

 abgedrückt, und die Bruchflächen in den verschiedenen Quer- 

 schnitten untersucht. Dabei zeigten sich in jenen Querschnitten, 

 in welchen der Natur der Sache nach die Torsion der Fasern am 

 stärksten war, bereits grössere Krystalle, während die weiter 

 davon abstehenden Querschnitte ein mehr oder weniger körniges 

 Gefüge und zum Theile noch die unveränderte sehnige oder fase- 

 rige Structur des Eisens sehen Hessen. Ich werde, da ich heute 

 hierauf nicht vorbereitet war, der verehrten Classe nachträglich 

 mehrere solche Bruchstücke vorlegen und darin diesen allmäli- 

 gen Uebergang des ursprünglich sehnigen in das krystallinische 

 Eisen, sowohl je nach den verschiedeneu Querschnitten ein und 

 derselben Stange, als auch nach der grösseren oder geringeren 

 Anzahl von Torsionen, welche verschiedene Stangen oder Stäbe von 

 einerlei Dimensionen ausgehalten hatten, nachzuweisen die Ehre 

 haben. 



Es müss noch bemerkt werden, dass diese Veränderungen im 

 Geftige oder in der Textur des Eisens nicht etwa den andauernden 

 Prellungen oder kleinen Schlägen, welche damit verbunden waren, 

 oder zum wenigsten nicht diesen allein zugeschrieben werden 

 können, indem bei mehreren dieser Stäbe die Versuche in der 

 Art abgeändert wurden^ dass statt des genannten Dreischlages 



